Dei' liegeuwartige ^ttiiid d. Forschungen auf d. Gebiete d. Metallographie. 27 



mediäre Krystallarten auf. die vollkominou neue Eigenschaften mit sich 

 brinsen. Auch diese intermediären Krvstallarton besitzen zunächst noch 

 die Fähigkeit, feste Lösungen über mehr odei' weniger ausgedeinite Kon- 

 zentrationsbereiche zu bilden, aber allmählich hört dies auf, die inter- 

 mediären Krvstallarten beschränken sich auf ge\visse engbegrenzte Kon- 

 zentrationen, die dann meistens mit einfachen Atomverhältnissen zusammen- 

 fallen, und man faßt diese neuen Krystallarten dann als einfache chemische 

 Verbindungen auf. So hat man eine l\eihe von Titaniden, Siliziden und 

 Karbiden nachgewiesen. 



Die intermediären Krystallarten haben eine allgemeine Eigenschaft, 

 die von größter technischer Bedeutung ist. Sie besitzen eine höhere Härte 

 und zugleich eine höhere Sprödigkcit als die Elemente, aus denen sie ent- 

 standen sind. Die Sprödigkeit ist in vielen sogar so hoch, datj Legierungen, 

 die zum größten Teil aus solchen Krystallarten bestehen, ohne weiteres 

 pulverisierbar sind. Für die Verwendung zu den meisten technischen 

 Zwecken scheiden solche Legierungen ohne weiteres aus, und der technische 

 Erfinder kann von vornherein deshalb seine l^ntersuchungen auf diejenigen 

 Konzentrationsgebiete beschränken, wo solche Krystallarten kaum oder 

 gar nicht vorhanden sind. 



Geht man weiter zu den Erdmetallen Kalizum, Strontium, ßaryum, 

 Radium und von da zu den Alkalimetallen Lithium, Natrium, Kalium. Rubi- 

 dium, Caesium nebst dem Wasserstoff über, so tritt die Bedeutung dieser 

 intermediären Krystallarten immer mehr und mehi' hervor. 



Ganz ähnliche Erscheinungen finden wir bei dem Übergang nach 

 rechts; schon bei der Reihe Magnesium, Zink, Kadmium, Quecksilber finden 

 wir das Auftreten reichlicher intermediärer Krystallarten. Im System 

 Kupfer-Zink existiert eine ganze Picihe derselben. Die kupferreichste von 

 ihnen hat etwa gleiche Teile Kupfer und Zink. Bei zinkreicheren Kon- 

 zentrationen drängen sich die übrigen zusammen. Technisch verwertbar 

 sind deshalb nur diejenigen Legierungen, deren Gehalte crhebhch hinter 

 507o Zink zurückbleiben , es sind das die wohlbekannten Messinge. Das 

 System Silber-Kadmium zeigt eine ganz merkwürdig vollkommene Analogie zu 

 dem System Kupfer-Zink. Das System Gold-Quecksilber ist noch nicht genau 

 erforscht. Von ganz ähnlichem Typus sind nun alle die 02 Kombinationen, 

 die sich durch ^'ereinigung eines dieser vier Elemente mit einem der 

 dreizehn Elemente der Zentralgruppe aufstellen lassen. Die Ausbildung 

 fester Lösungen wird im allgemeinen am größten bei dem untersten (jliede 

 der Reihe, dem Quecksilber, während beim obersten GHede der Reihe, dem 

 Magnesium, die festen Lösungen an Ausdehnung abnehmen, auch die inter- 

 mediären Krystallarten sich auf engere Konzentrationen beschränken und 

 vielfach im Zustandsdiagramm mit selbständigem maximalen Schmelzpunkt 

 heraustreten. 



Weiter rechts schließen sich an das Element Quecksilber die drei 

 niedrig schmelzenden Metalle Thallium, Blei und Wismut an. Diese drei 

 sind durch sehr geringe Verwandtschaft mit den hochschmelzenden Elementen 



